32 V. Z e p h a r o v i c h. 



Nach Janovsky's Angaben enthält das Mineral als 

 wesentliche Bestandtheile Kieselerde, Thonerde, Eisenoxyd und 

 Wasser, ferner geringe Mengen von Kalk- nndMagnesia-Carbonat, 

 die sich durch Essigsäure ausziehen lassen, sowie eine Spur 

 Mangan ^ Die quantitative Bestimmung ergab die unter «, h 

 stehenden Zahlen. 



Kieselsäure 27-98 



Thonerde 



Eisenoxyd 



Wasser 



Kohlensaurer Kalk 



Kohlensaure Magnesia . . 



100-38 



Das Wasser wurde direct gewogen, bei 150° C. entweicht 

 es fast vollständig (29-03); der Glühverlust beträgt 31-40 bis 

 31-43 Procent. 



Im Kölbchen erhitzt, zerbirst das Mineral und wird 

 schwarz unter reichlicher Abgabe von Wasser. Vor dem Löth- 

 rohre ist es, ohne Flammenfärbung, schwierig schmelzbar und 

 bedeckt sich mit einer lichten Emailkruste. Das Pulver ist 

 röthlichgelb; von Salzsäure wird es zerlegt, wobei sich die 

 Kieselsäure flockig abscheidet. 



Die Colonne c gibt die Procente nach Abzug der Carbonate, 

 (I die für die Formel (*'/. AI '/. Fe)^ Si^ 0^^ . 10 nq berechnete 

 Zusammensetzung. Abgesehen von dem Eisengehalte, entspricht 

 das Mineral dem Samoit Dana's*. Das Eigengewicht fand 

 Vrba im Mittel zweier Wägungen 1-873. Die Härte ist 3-5. 



Vergleicht man den Gehlenit A von Oravicza — nach Ein- 

 setzung einer für Kalk und Magnesia äquivalenten Menge 

 Wasser und Umrechnung des Eisenoxyduls in Oxyd — mit dem 



1 Unwägbare Mengen von Mangan fand Janovsky auch im Gehlenit 

 und im Vesuvian. 



" Min. p. 478: H=A — 4-5, (r = l-7— 1*9; unschmelzbarj golatinirend. 

 » aj 1-884, bj 1-856 mit 0-39 und 0-90 Grm. bestimmt. 



